128 Verhandlungen. Nr. 5 U. 6 



f>) Prismenfläche (110). 

 a) Säulenförmiger Kristall, Brasilien. 



1. Abschliff 268 mg 



2. Abschliff 300 „ 



3. Abschliff 320 „ 



4. Abschliff 31-6 „ 



ß) Kristall von San Diego, Kalifornien. 



1. Abschliff .... 32-3 mg 



2. Abschliff 33-8 „ 



3. Abschliff 300 „ 



4. Abschliff 34-5 „ 



5. Abschliff 355 „ 



6. Abschliff 350 „ 



6 



Mittelwert aus 10 Abschliffen .... 321 m<j 



bezw. . . . 9*1 nun 6 



9. Korund. 



Der Ermittlung der im Jahre 1896 mitgeteilten Durchschnitts- 

 härte des Korunds, welche als Vergleichsmaßstab für die rela- 

 tive Härte der anderen Minerale eingeführt wurde, lagen die folgen- 

 den Beobachtungen zugrunde. 



Da das Tou lasche Prinzip beim Korund nahezu vollständi 

 erfüllt ist, entfällt die Flächenkorrektur der Probestücke. Die Ab 

 schliffe mit Smirgel wurden mit der damaligen Reduktionszahl 

 (Tabelle a. a. 0. pag. 480—481 = - 695) in äquivalente Korundab- 

 schliffe umgerechnet. 



a) Haarbrauner Demantspat, China (?). 

 Absonderungsfläche nach (1011). 

 Mittel aus 6 Beobachtungen 1 ). 

 Ve (9-5 + 6-45 +6-15 + 6-55+ 13-7+13-8) . . 9'36 mg 



ß) Korund von Ceylon, licht graugrün. 

 Mittel aus 3 Abschliffen. 

 '/ 3 (6-2 + 6-15 + 6-21) 6-19 mg 



-() Sapphir, Ural. 



Basisfläche, Mittel aus 4 Abschliffen. 



V 4 (2-0 -f 2-8 -4- 2-05 + 2-9) 244 mg 



Säulenfläche 2*8 my 



8) Gelber Sapphir, Ceylon. 



Pyramidenfiäche 3*1 mg 



Mittelwert der drei Sapphirflächen 2 - 78 mg 



Durchschnittszahl . . . 6-11 mg 

 Spez. Gewicht = 3*95, daher Abschliffvolumen . . . 1*55 mm 3 



') Die bedeutenden Differenzen infolge unvermeidbarer Abschülferungen beim 

 Schleifen der Absonderuugsfläche. 



